PAR M/ LE CHEV/ Dlì KODILANT \%'J 



Le N.° 3 fut mis avec du bismuth dans une coupelle, &c il 

 en resulta après la fulmination un or pale avéc augmentation de 

 poids. L'ayant soumis ancore à la coupellation avec du plomb, 

 )'eus un or qui presenta une surface raboteuse & rougeàtre j 

 il étoit cassant & avoit augmenté de ; K,' ; au départ il 

 y eut un déchet d'un K.' , &c la platine en fut séparée en 

 poudre. 



Le N°. 4 flit compose avec trois fois autant d'argentfìn, 

 ensuite réduit en cornet; traité au départ, la dissolution fut 

 complète , l'or rouge se maintint en cornet très-hauc en cou- 

 leur , & du poids de 13 K." , sous la déduction de 4 gr. de 

 residence de l'argent: ce qu'il y eut de singulier fut, que la 

 platine dans la dissolution se separa de l'or en une poudre 

 noire que je mis à part, &; qui soumise à la coupellation 

 produisit un bouton de platine égal à ce que l'on en avoit 

 mis: d'où-1'on voit qU'il y a des moyens très-faciles de re- 

 connoitre dans les essais s'il existe de la platine avec l'or, 



Quoique je n'ignorasse pas la grande résistance que ce sin- 

 gulier metal fait à la fonte, & que je l'eusse assez reconnue dans 

 les expériences précédentes, je voulus cependant m'en assurer 

 davantage au moyen d'un feu de soufflet très-fort dans un four- 

 neau à la Réaumur. Je pesai donc i gros de platine que je melai 

 avec 1 gros de quartz pulvérisé, i gros de borax & i gros de 

 potasse , le tout dans un creuset d'argile rétractaire bien 

 battu dans sofi moule, & le couvercle bien Iute; je le fis 

 rougir pendant deux heures, après quoi je poussai le feu in- 

 sensiblement au degré le plus violent, &; le soutins jusqu'à 

 ce que le creuset s'afFaissàt sans cependant se féler; l'ayant 

 casse, je trouvai une vitrification vert-crysolithei la platine 



